— 216 - 



Le figure di corrosione ottenute con benzolo sulla faccia (001) del 

 grande cristallo, che servì per la determinazione delle proprietà ottiche, 

 escludono il piano di simmetria, e con ciò confermano quanto fu già osser- 

 vato in alcuni cristalli riguardo alla distribuzione delle facce nelle due estre- 

 mità dell'asse b. 



La Fichtelite presenta una sfaldatura alquanto perfetta secondo (001); 

 sfalda anche secondo (100). 



Le esperienze fatte per dimostrare la polarità elettrica dell'asse b, sot- 

 toponendo i cristalli di Fichtelite sia a temperatura più elevata che a tem- 

 peratura più bassa dell'ordinaria, non diedero alcun risultato attendibile. 



Quadro comparativo delle costanti cristallografiche 

 stabilite dai diversi autori. 





P 



a 



:b:c 



Groth 





0 1 



53 0 



1,4150 



•1:1,7340 



B<5ckh 





53 3 



1,4280 



1:1,7550 



Rosicky 





53 2J 



1,4330 



1:1,7563 





Kolbermoor - Crist. natur. . r 



52 56 



1,4249 



1:1,7165 



Rosati | 



Kolbermoor - Crist. artif. . . 



53 3 



1,4285 



1:1,7488 





Wunsiedel - Crist. artif. . . 



53 6 



1,4376: 



1:1,7596 



